SÉANCE DU l3 MAI 1907. 1049 



La concordance entre les données fournies par l'examen de la surface 

 de fusibilité, l'étude micrographique et l'analyse chimique permet de con- 

 clure à l'existence de la combinaison définie SiO^, Al-O', sCaO. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la constitution et les propriétés des aciers au bore. 

 Note de M. Léon Guillet, présentée par M. Le Ghatelier. 



En 1895, MM. Moissan et Charpy ont communiqué à l'Académie des 

 Sciences les résultats de leurs recherches sur un acier nu bore contenant 

 0,17 pour 100 de carbone et o,58 pour 100 de bore. 



Leurs conclusions peuvent se résumer comme suit : 



i** L'acier considéré donne un point critique à iil\o^ en dehors des 

 points A% A^, A^ ; 



2° Les propriétés mécaniques varient de la façon suivante avec le traite- 

 ment thermique. 



Traitement. R. A pour 100. Traitement. R. A pour 100. 



Forgé et recuit. 46 11 Trempé à 1100°. 129,5 3,i 



Trempé à 800" . . 85,6 5,i Trempé à 1200°, 92,8 0,9 



Trempé à 900°. .120 2,7 



De plus, MM. Moissan et Charpy ont remarqué que la dureté des aciers 

 au bore n'augmente pas par la trempe. 



Nous avons fait une étude systématique des aciers au bore ; la préparation 

 de ces alliages ne présente aucune difficulté spéciale, le ferrobore est un 

 produit obtenu couramment au four électrique. 



Propriétés mécaniques. — Le Tableau suivant donne les analyses et les 

 propriétés mécaniques des aciers examinés. 



Propriétés uiécaiiif|iics 



Propriétés mécaiiiinics a l'étal iiunnul. à l'état trempé à SÔU' . 



Coiupcisitioii. Ksini à la traction. F.ssaiau choc (M Essai à la traction. Ussaiauclioc 



_— iM -^ ~- en liijo- — "w». —^ — I — -- en kilo- 



U. 1;. -V p. 100. ij. gTamuiètres. K. V . A p. 100. il. grainuièlrcs. 



37,. 5 Lîo,'j 34..') 07,5 3 68,. 5 57 7,5 3G,5 (i 



3(),6 '20. :i ■>- .5.5 3 i47i''^ 100 G. 5 3o,6 6 



.")a,i ■!9,'^ t'i-i» >.6,'è 3 175 i3o 4 10,6 6 



.51,7 3i,.') ').') 4,5 2 i'2o 1-26 1 ■ (1 3 



5i 34. > 17 27,3 2 A mal cassé. 3 



o, .')().") D.'joG 0,29.5 0,292 o.oiCJ 0,023 54 3i) iS 22,8 3 Id. i 



Ces essais montrent nettement l'mfliience du bore qui augmente la 



(') Ces essais oui été faits sur barrettes entaillées suivant la méthode Frémont. 

 G. R., 1907, I" Semestre. (T. CXLIV, N° 19.) 1-^7 



